18 
A. Beutel!. 
die Möglichkeit übrig, daß die Berührung zwischen Sulfid und 
Silber hierzu erforderlich sei: 
DieseAnordnu n g war von UberraschenderWirkung; 
zwischen Sulfid und Metall trat eine kräftige Wechsel- 
wirkung ein (450° C). 
Schon nach 24 Stunden hatten sich kräftige Draht- und zahn- 
förmige Silberauswüchse gebildet, und in das Silberblech war 
ein Loch gefressen , aus welchem das Sulfidstiickcheii heraus- 
ragte. Zwischen dem Rand des Loches und dem Sulfid hatten sich 
an einigen Stellen strangförmige Verbindungen aus metallischem 
Silber hergestellt. Nach drei Tage andauerndem weiteren Erhitzen 
bei 450° C war das Silberblech, welches anfangs allseitig über 
das Sulfid herausragte, bis auf einen kleinen Rest verschwunden, 
doch hatte sich dafür ein prächtiger Silberbart gebildet. 
Fig. 1 führt einen ähnlichen Versuch in einem früheren 
Stadium vor Augen. Die Umrisse des fast weiß erscheinenden 
Silberblechs sind noch deutlich zu erkennen, doch ragt in beträcht- 
licher Ausdehnung das dunkler gefärbte Sulfid aus demselben 
heraus. Das Loch ist dadurch entstanden, daß die 
Silberteilchen in das Sulfid hineingewandert sind, 
wobei sich das Blech stark gekrümmt hat. Bemerkenswert ist. 
das Fehlen der Silberauswüchse an dem unteren Ende. Es stellte 
sich heraus, daß die äußere Silberumwicklung des Versuchsröhrchens 
an dem Bartende offen, am anderen jedoch zugequetscht gewesen 
war, und da an der offenen Seite der Silberumhüllung eine etwas 
niedrigere Temperatur zu vermuten war, so lag es nahe, die ein- 
seitig gerichtete Abwanderung des Silbers dem geringen 
Temperaturgefälle zuzuschreiben. Versuche, die deshalb absichtlich 
mit ungleichmäßig erhitzten Röhrchen durchgeführt wurden, be- 
stätigen diese Annahme. Daß tatsächlich das metallische Silber 
vom heißeren nach dem kühleren Ende wandert, wird durch die 
folgenden Versuche bestätigt. Ein oberflächlich mit Sulfid über- 
zogenes Silberblech wurde im Ofen erhitzt, doch nur das in der 
heißesten Zone des Ofens befindliche Rohrende außen mit Silberblech 
umwickelt. Es entstand in drei Tagen in dem kühleren Ende ein 
über 2 cm langer Silberbart, während in der Mitte nur minimale 
Auswüchse auftraten. Jetzt wurde das Rohr umgekehrt in den 
Ofen gesteckt und wieder unter genau denselben Bedingungen 
erhitzt. Es bildete sich neues Silberhaar am andern 
Ende, doch war nach 4 Tagen der ursprüngliche 
Silberbart völlig verschwunden. Fig. 2 zeigt den Versuch 
nach der Resorption des zuerst erzeugten Silberbartes. Am unteren 
Ende, an dem die fast schwarze, glitzernde Sultidkruste sitzt, 
hatten sich die Auswüchse beim ersten Erhitzen gebildet, doch 
sind sie in dem dargestellten Zustand des Röhrchens völlig ver- 
schwunden. Um die in der Figur sichtbaren Silberfäden zu 
